3a2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



d'état aL:^y du fer. Celle liypothèse est confirmée par une observation 

 de M. Weiss(') : le coefficienl d'aimantation de la pyrrholine est presque 

 indépendant de la lempéralure au delà de 320°; la variété de pyrrholine 

 stable à chaud est donc nne substance paramagnéliquo. dont le point 

 de Curie est, non pas à 820°, mais à une température extrêmement basse. 



Comme Ta déjà noté M. Weiss, la pyrrholine se comporte donc tout 

 autrement que la plupart des substances ferromagnétiques. 



Magnéiite (/ïg. 3). — Après un recuit de quelques minutes, la dilata- 

 tion de la magnétile devient presque exactement réversible dans tout le 

 domaine des lempéralures inférieures à celle du recuit. Le coefficient de 

 dilaUilion vrai qui, à 0°, est sensiblement égal à 8. 10'", augmente avec la 

 température d'une manière accélérée, alleinl à S^o" (lempéralure peu diffé- 

 rente du point de Curie magnétique déterminé par M. Weiss) (^) un 

 maximum extrêmement accusé : 2'i . io~% puis décroît rapidement au delà. 



La transformation de la magnétile, prestjue rigoureusem'ent réversible 

 et largement étalée dans l'échelle des températures, s'efl'ectue certaine- 

 ment sans changement de phase. Elle paraît donc entièrement comparable 

 à celle de la cémentile et à celle des ferronickels réversibles; mais, pour 

 interpréter l'allure des courbes de dilatation, il faut admettre que la 

 forme [3, stable à chaud de la magnétile, est moins dense que la forme a, 

 stable à froid : la transformation réversible a=i|5 entraîne donc, dans le 

 domaine de température où elle est active, une accélération de la dilatation 

 thermique normale. La magnétile fournil ainsi un evemple bien carao'.érisé 

 d anomalie positii'e . 



Vers 680", la courbe différentielle présente une singularité qui ressort 

 avec plus d'évidence sur la courbe dérivée; ce phénomène coïncide avec la 

 variation progressive de la constante de Curie, observée par M. Weiss 

 auteur de la même température ('); par contre, les brusques changements 

 de cette constante, qui surviennent à 625° et 766", n'agissent pas sensible- 

 ment sur l'allure de la dilatation. 



(') I'. Wkiss et G. l'oEX, AiinaïUalioii des corps ferroinai^iiéli(jiics [Journal de 

 Pltysit/iie, 5" série, l. 1, p. ']5:i). 



(*) P. Wkiss et FoEX, toc. cil., p. -^^. 



